---
title: 冷轧热镀锌钢板
desc: 具有良好的机械加工性能和耐腐蚀性能，适用于建筑、家电等对成型性和耐腐蚀性有要求的内外覆盖件和结构件。
models: 
  - GB/T2518, EN10346：DC(X)51D+Z, DC(X)52D+Z, DC(X)53D+Z,  S220GD+Z, S250GD+Z, S280GD+Z, S320GD+Z, S350GD+Z
  - ASTM A653/A653M：CSA , CS B, FSA, FS B, SS230, SS255, SS275, SS340
  - JIS G3302：SGCC, SGCD, SGC340, SGC400, SGC440
  - 2011JX( 15) ：S390GD+Z, S450GD+Z
images: 
  - /images/product/20250318141214984.jpg
spec: 
  - '厚度(Thickness)：0.35~2.0mm'
  - '宽度(Width):  1000~ 1540mm'
  - '等厚镀层(Equal-Thickness Coating)：Z60-Z450'
packaging: 普通锌花、无锌花
slug: '7'
---

## 力学性能
| 用途（Purpose） | 牌号（Grade） | 屈服强度（Yield strength/Re/MPa） | 抗拉强度（Tensile strength/Rm/MPa） | 断后伸长率（Elongation/A80/%） |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **一般用（Commercial）** | DC(X)51D·Z | 370-500 | — | ≥22 |
| **冲压用（Drawing）** | DC(X)52D·Z | ≥290 | — | ≥26 |
| **深冲用（Deepdrawing）** | DC(X)53D·Z | ≥420 | — | ≥30 |
| **结构用（Structure）** | S220GD·Z | ≥220 | ≥300 | ≥20 |
| **结构用（Structure）** | S250GD·Z | ≥250 | ≥330 | ≥19 |
| **结构用（Structure）** | S280GD·Z | ≥280 | ≥360 | ≥18 |
| **结构用（Structure）** | S320GD·Z | ≥320 | ≥390 | ≥17 |
| **结构用（Structure）** | S350GD·Z | ≥350 | ≥420 | ≥16 |
| **结构用（Structure）** | S390GD·Z | ≥390 | 460-620 | ≥15 |
| **结构用（Structure）**  | S450GD·Z | ≥450 | 500-700 | ≥14 |

---

1. 无明显屈服时，采用 Rp0.2；否则低碳钢采用 Rel，结构钢采用 ReH。
2. 当产品公称厚度大于 0.5mm 但不大于 0.7mm 时，延伸率允许下降 2%；当产品公称厚度不大于 0.5mm 时，延伸率允许下降 4%。

## 用途
| 用途（Purpose） | 牌号（Grade） | 屈服强度（Yield strength/Re/MPa） | 抗拉强度（Tensile strength/Rm/MPa） | 断后伸长率（Elongation/A80/%） |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **一般用（Commercial）** | CSA | 170-380 | — | ≥20 |
| **一般用（Commercial）** | CSB | 205-410 | — | ≥20 |
| **一般用（Commercial）** | CSC | 170-310 | — | ≥25 |
| **一般用（Commercial）** | FSK | 170-310 | — | ≥26 |
| **一般用（Commercial）** | CSN | 170-310 | — | ≥26 |
| **冲压用（Drawing）** | S220 | — | ≥310 | ≥20 |
| **结构用（Structure）** | S255 | ≥255 | ≥360 | ≥18 |
| **结构用（Structure）** | S275 | ≥275 | ≥380 | ≥16 |
| **结构用（Structure）** | SS340¹级（class1） | ≥340 | ≥460 | ≥12 |
| **结构用（Structure）** | SS340²级（class2） | ≥340 | ≥410 | ≥12 |
| **结构用（Structure）** | SS340³级（class3） | ≥340 | ≥410 | ≥12 |
| **一般用（Commercial）** | SCC | — | ≥270 | ≥37 |
| **冲压用（Drawing）** | SGC01 | — | ≥270 | ≥39 |
| **冲压用（Drawing）** | SGC02 | — | ≥270 | ≥37 |
| **结构用（Structure）** | SGC340 | ≥245 | ≥340 | ≥20 |
| **结构用（Structure）** | SGC350 | ≥295 | ≥400 | ≥18 |
| **结构用（Structure）** | SGC440 | ≥355 | ≥440 | ≥18 |
| **结构用（Structure）** | SGC490 | ≥365 | ≥490 | ≥16 |


